G. TAMMANN — HECHEUCHES MÉTALLOGRAPHIQUES 



407 



RECHERCHES MÉTALLOGRAPHIQUES 

 EFFECTUÉES A L'INSTITUT DE CHIMIE MINÉRALE DE GOTTINGEN 



Le technicien a parfois J_)e.soin de recourii" aux 

 considérations scientilïques pour juger si ses idées 

 et ses projets sont réalisables. En ce qui concerne 

 les alliages, les données scientifiques faisaient 

 défaut jusqu'à une époque toute récente. L'analyse 

 chimique nous permet, il est vrai, de déterminer 

 avec une précision suffisante la composition des 

 alliages. Mais cette analyse en bloc ne nous ren- 

 seigne nullement sur la manière dont les métaux 

 constituants sont répartis et ne nous fait pas con- 

 naître si l'alliage est formé de cristaux dont la 

 composition est uniforme ou bien de deux ou plu- 

 sieurs espèces de cristaux de composition distincte. 

 Eacore moins les méthodes usuelles des chimistes 

 peuvent-elles déterminer la composition des com- 

 Ijinaisons de métaux existant dans les alliages. 



I 



L'étude microscopique des alliages a réalisé un 

 progrès très important. Par l'examen en lumière 

 réfléchie d'une surface polie, convenablement 

 mordue par les acides, on peut reconnaître sa struc 

 ture dans les plus petits détails. Si l'on soumet à 

 cet examen une série d'alliages de deux métaux A 

 et B en proportions variables, on leur trouve tou- 

 jours une structure cristalline. 



L'exemple ci-dessous nous montrera en détail ce 

 (ju'on observe : 



Supposons que, partant du métal A pur, on étudie 

 des alliages dont la teneur en métal B va croissant : 

 La proportion des cristaux du métal pur A ira en 

 diminuant, tandis qu'augmente la quantité d'un 

 autre constituant, à structure en grains fins ou sou- 

 vent en lamelles. On donne à ce constituant le nom 

 iVeutectiqiif, il se forme dans tous les alliages à 

 une même température, dite température d'eu- 

 texie. 



Les cristaux de A sont toujours entièrement 

 enveloppés par l'eutectique : ils ont dû, par consé- 

 quent, se séparer en premier lieu du mélange fondu, 

 et ensuite le reste du mélange a cristallisé sous 

 forme d'eutectique. 



Prenons comme abscisses les teneurs des alliages 

 en métal B, ou concentrations, exprimées en cen- 

 tièmes, et comme ordonnées d'une part les propor- 

 tions d'eutectique, d'autre part les proportions de 

 cristaux du métal A ;fig. 1), formés en premier 

 lieu. Les ordonnées de la droite A, a représenteront 

 les proportions des cristaux A, celles de la droite 



Ar7| les proportions des cristaux eiilectiques pour 

 les ditTérents alliages. 



Lorsque l'alliage a la composition représentée 

 par le point s, tout l'alliage est formé d'eutectique. 

 Si l'on fait croître davantage la proportion de B, on 

 voit apparaître dans l'alliage une nouvelle espèce 

 de cristaux, dont la quantité augmente avec la pro- 

 portion de B (ordonnées de la droite aC,), tandis que 

 la quantité d'eutectique diminue (ordonnées de a,C) 

 et s'annule quand l'alliage atteint la composition 

 figurée par le point G. Ce dernier alliage est formé 

 d'une seule espèce de cristaux. Si un nouvel accrois- 





ApBa 

 50 uH 



Fig. 1. — Diagramme des compositions et des points 

 de fusion des alliages. 



sèment de la proportion de B fait apparaître un 

 nouvel eutectique, tandis que la quantité de cristaux 

 de la composition C diminue, on a évidemment 

 affaire à une combinaison C ou de formule A"'B". 



Car seul l'alliage dont la composition répond à la 

 formule A"'B" est constitué par des individus cris- 

 tallins (ou cristallites) identiciues entre eux : les 

 deux métaux A et B se sont donc unis en A"'B", 

 intégralement, sans laisser aucun résidu. 



De la même manière, l'étude microscopique per- 

 met de déterminer la composition de la seconde 

 combinaison A^B". En même temps, on détermine 

 aussi la composition globale des trois eutectiques 

 a, b, c. L'eutectique a doit être formé de cristallites 

 de A et de la combinaison A'"B'', l'eutectique h de 

 cristallites des deux combinaisons A^B" et A''B°, 



